130 ÉTUDE DE l'aimantation INITIALE 



disposions, nous avons choisi une section trapézoïdale, à la 

 place de la section rectangulaire qui est à priori la plus ration- 

 nelle. La forme de cette section intervient dans le calcul des 

 coefficients a et 6. Il a été facile d'en tenir compte. 



L'enroulement a été fait avec du fil d'argent quand la tempé- 

 rature ne devait pas dépasser .500°. Aux températures plus éle- 

 vées nous avons fait usage de fil de nichrome qui ne s'oxyde pas 

 et résiste jusqu'à 1300°. Comme isolant nous avons employé le 

 mica qui isole bien jusque vers 800°. Pour le ferro-cobalt dont 

 le point de transformation est plus élevé nous nous sommes servis 

 de deux boîtes annulaires concentriques eu silice tosidue. La 

 première qui portait extérieurement l'enroulement secondaire 

 emboîtait directement l'anneau. La seconde emboîtait l'anneau 

 avec son enroulement secondaire et portait extérieurement l'en- 

 roulement primaire. On n'a guère gagné qu'une cinquantaine 

 de degrés, la silice commençant à prendre une conductibilité 

 notable au-dessus de 800°. 



Description des appareils 



Le four électrique. Pour les mesures sur le ferronickel nous 

 avons d'abord employé le four décrit par Renger. Ensuite, 

 comme la température ne nous semblait pas assez constante et 

 qu'elle ne dépassait pas 350° nous avons plongé l'anneau dans 

 un bain d'huile chauflé par un courant électrique; cette disposi- 

 tion assurait une température facilement réglable et uniforme 

 dans toute l'étendue de l'anneau. Pour les autres alliages nous 

 avons construit un nouveau four électrique remplissant toutes 

 les conditions exigées, c'est-à-dire une température rigoureuse- 

 ment uniforme en chaque point de l'anneau et une constance 

 presque absolue pendant le temps de la mesure. 



Un tube de quartz A (voir fig. 4) de 32 cm. de long et de 12 cm. 

 de diamètre est muni de deux eni-oulements de fil de nichrome 

 de 1 mm. de diamètre disposés comme cela est indiqué en gg' 

 dans la figure. On supprime ainsi comme on le ferait avec l'en- 

 roulement bifilaire ordinaire le champ produit à l'intérieur du 

 four par le courant de chauffe et l'on évite en outre le danger 



